CRISTAUX MIXTES DAKS DES SYSTEMES TERNAIRES. 



103 



D. Les courbes de solidijicatiov, ternaires. 



Maintenant que nous avons déduit quelques isothermes, uous allons 

 examiner de plus près la forme des courbes de solidification ternaires. 



Si nous admettons que les fontes ternaires ne laissent déposer que 

 des cristaux mixtes biiuiires, nous pouvons encore distinguer divers cas. 

 -L'fins nos déductions précédentes des isothermes, nous avons basé la clas- 

 S'dcation sur la nature des cristaux mixtes et sur la forme des courbes 

 de solidification binaires. 



A présent je désire elfcctuer une division en types, d'après la nature 

 des cristaux mixtes et la forme des courbes de solidification ternaires. 



Cristaux isomorphes. 



Les fojites ternaires se solidifient eu une série continue de cristaux 

 iDixtes binaires de même espèce. 11 n'existe alors (l'utme seule courbe 

 de solidification ternaire;, mais on a à distinguer trois types, savoir: 



'J\i]pe a. La courbe de' solidification ternaire ne présente ni maximum, 

 '" miniiinim de température. 



'l'ilpe t). La courbe de solidification ternaire présente un maximum 

 de température. ' 



T.i/pe c. La courbe de solidification ternaire présente un minimum 

 de tempéi-ature. 



Tjbs foutes ternaires se solidifient en une série de cristaux mixtes bi- 

 l'ii-ires de même espèce, mais avec une lacune. On observe alors trois 

 courbes de solidification ternaires, qui concourent en un point. On en 

 distingue deux types , savoir : 



"^l/pe d. Le point d'intersection des trois courbes est un point de trans- 

 ^'oïmation. 



'J'.'jpa e. lie point d'intersection des trois courbes est un ])oint eutec- 

 tique. 



Cristaux isodimorphes. 



Les foutes ternaires se solidifient en deux espèces de cristaux mixtes 

 °»iaires. Il existe alors trois courbes de solidification ternaires, qui con- 

 *^oyrcnt en un point. Deux cas peuvent se présenter: 



